La injektomulda procezo de 30% vitrofibro plifortigita PA6 blatoj estas proksimume la sama kiel tiu sen plifortigo, sed ĉar la fluo estas pli malbona ol tiu antaŭ plifortigo, la injekto premo kaj injekto rapido devus esti taŭge pliigitaj.La prilaboraj punktoj estas kiel sekvas:
#000010
1. La barela temperaturo de 30% vitra fibro plifortigita PA6 estas facile plialtebla je 10-40 °C.La barela temperaturo elektita por injekta muldado de PA6 modifitaj blatoj rilatas al la propraĵoj de la blatoj mem, ekipaĵo kaj formofaktoroj de la produktoj.Tro alta materiala temperaturo estas facile fari partojn kolorŝanĝo, fragila, arĝenta drato kaj aliaj difektoj, tro malalta barelo temperaturo estas facile hardi la materialon kaj damaĝi la ŝimon kaj ŝraŭbon.La plej malalta degeltemperaturo de PA6 estas 220C.Pro sia bona flueco, nilono fluas rapide kiam la temperaturo superas sian frostopunkton.La flueco de 30% vitra fibro plifortigita PA6 modifita blatoj estas signife pli malalta ol tiu de pura materialo blatoj kaj injekta grado PA6 blatoj, kaj la barela temperaturo estas facile plialtiĝanta je 10-20 °C.
#000011
2. 30% vitrofibro plifortigita PA6-pretiga muldila temperaturo estas kontrolita ĉe 80-120C.La muldila temperaturo havas certan influon sur la kristaleco kaj mulda ŝrumpado, kaj la gamo de muldila temperaturo estas 80-120 °C.La produktoj kun alta murdikeco devas elekti altan muldan temperaturon, kiu havas altan kristalecon, bonan eluziĝon, pliigitan malmolecon kaj elastan modulon, malpliigitan akvosorbadon kaj pliigitan muldan ŝrumpadon.Maldikmuraj produktoj devas elekti malaltan muldan temperaturon, kiu havas malaltan kristalecon, bonan fortikecon, altan plilongiĝon kaj malpliigitan ŝrumpadon.Se la murdikeco estas pli granda ol 3mm, oni rekomendas uzi malaltan temperaturon muldilon je 20 °C ĝis 40 °C.
#000012
3. La muro dikeco de 30% vitrofibro plifortigita PA6-produktoj ne devus esti malpli ol 0.8mm.La flulongoproporcio de PA6 estas inter 150,200.la murdikeco de la produkto ne devus esti pli malalta ol tiu de 0.8mm.Ĝenerale, la elekto estas inter 1~3.2mm.La ŝrumpado de 30% vitra fibro plifortigita PA6-produktoj rilatas al ĝia murdikeco.Ju pli dika estas la murdikeco, des pli granda estas la ŝrumpado.
#000013
4. La ellasiga orificia sulko devus esti kontrolita sub 0.025mm.La superflua rando valoro de 30% vitra fibro plifortigita PA6-rezino estas proksimume 0.03mm, do la ellasiga fendo devus esti kontrolita sub 0.025mm.
#000014
5. La pordegodiametro ne devus esti malpli ol 0,5 kilott (t estas la dikeco de la plasta parto).Kun subakvigita pordego, la minimuma diametro de la pordego devus esti 0.75mm.
#000015
6. La ŝrumpado de 30% vitra fibro plifortigita PA6-produktoj povas esti reduktita al 0,3%.
#000016
La ŝrumpado de PA6-pura materialo estas inter 1% kaj 1.5%, kaj la ŝrumpado povas esti reduktita al ĉirkaŭ 0.3% post aldonado de 30% vitra fibro-plifortigo.Tamen, kun la kresko de la kvanto de fibro, ĝi ankaŭ kaŭzos surfacan flosan fibron, malbonan kongruon kaj aliajn konsekvencojn, 30% vitra fibro plifortiga efiko estas relative bona.
#000017
7. 30% vitra fibro plifortigita PA6 reciklitaj materialoj ne devus esti uzataj pli ol 3 fojojn.30% vitra fibro plifortigita PA6 ne enhavas iujn reciklitajn materialojn, sed se klientoj uzas tro da reciklitaj materialoj, estas facile kaŭzi malkoloron de produktoj aŭ akran malkreskon de mekanikaj kaj fizikaj propraĵoj, la aplika kvanto devus esti kontrolita sub 25%, alie. ĝi kaŭzos fluktuojn en procezaj kondiĉoj, kaj sekiga traktado devas esti farita antaŭ ol reciklitaj materialoj kaj novaj materialoj estas miksitaj.
#000018
8. La kvanto de muldila liberiga agento estas malgranda kaj unuforma.La liberiga agento de 30% vitra fibro plifortigitaj PA6 -produktoj povas elekti zinkan stearaton kaj blankan oleon, aŭ ĝi povas esti miksita en paston, kaj malgranda kvanto de liberiga agento povas plibonigi kaj forigi difektojn kiel bobeloj.Uzo devas esti malgranda kaj unuforma, por ne kaŭzi surfacajn difektojn de la produktoj.
#000019
9. Post kiam la produkto estas el la muldilo, metu ĝin en varman akvon por malvarmigi malrapide.Ĉar la vitrofibro orientiĝos laŭ la fluodirekto en la injekta muldado, la mekanikaj propraĵoj kaj ŝrumpado estos plifortigitaj en la orientiĝodirekto, rezultigante la deformadon kaj deformadon de la produktoj.Sekve, en la muldila dezajno, la pozicio kaj formo de la pordego devus esti raciaj.
#000020
10. 30% vitra fibro plifortigita PA6-partoj uzataj en alta temperatura medio devas esti malsekigitaj.La humideckontrola metodo de bolanta akvo aŭ kalia diacetato solvo povas esti uzata.La humideckontrola metodo de bolanta akvo metas la produkton je humideco de 65% por atingi ekvilibran humidan sorbadon.La traktado temperaturo de kalia acetato akva solvaĵo (la rilatumo de kalia acetato al akvo estas 1.2515, bolpunkto 121C) estas 80-100kalia acetato solvo.La traktada tempo plejparte dependas de la produkta murdikeco, kiam la murdikeco estas ĉirkaŭ 2 horoj por 1.5mm, ĉirkaŭ 8 horoj por 3mm, kaj ĉirkaŭ 16-18 horoj por 6mm.
#000021
Produktoj Pri ni Novaĵoj Kontaktu Nin
#000022
Por demandoj pri niaj produktoj aŭ preza listo, bonvolu lasi vian retpoŝton al ni kaj ni kontaktos nin ene de 24 horoj.
#000023